ao8 



brannten! Kalk einem zweystündigen vollen Fener mit halber Be- 

 schwerung ausgesetzt. J)a3 Resultat war eine weifse, emailartige, 

 an den Kanten etwas durchscheinende, Fensterglas ritzende, an schar- 

 fen Steilen mit dem Stahl Funken gebende Masse (Nro. 4)j über 

 imd unter welcher sich viel unzersetztes Glaubersalz befand. — loo 

 Quarz , 50 Glaubersalz , 20 Kalk , einem 4stündigen vollen Feuer 

 mit 2^3 Beschwerung ausgesetzt, gab ein ziemlich weifses, sehr sprö- 

 des, von eingemengter Glasgalle sehr steiniges Glas (Nro. g), das 

 den Tiegel stark angegriffen hatte und noch mit ausgeschiedener 

 Glasgalle ( 1 25 Gran schwer , die Hälfte der ganzen angewandten 

 Menge Glaubersalz) bedeckt war *). 100 Quarz, 54 Glauliersalz 

 und 17 Kalk gaben nach 4stündigem vollen Feuer mit der ganzen 

 Beschwerung ein ziemlich weifses , in geringerem Grade sprödes 

 Glas, das weit wenigere und kleinere Steinchen von Glasgalle hat- 

 te (Nro. 7), deren ausgeschiedene Menge auch nicht so beträcht- 

 lich war, wie im vorigen Versuche. Der Tiegel war ebenfalls stark 

 angegriffen. Aus diesen Versuchen, verglichen mit denen unter a, 

 erglebt sich, dafs der Kalk in diesem Processe nicht nur nicht nach- 

 theihg sey, sondern vielmehr die Verglasung gar sehr befördere, 

 wiewohl dieses auch bedeutenden Thcils auf Kosten des Tiegels ,^ 

 diu-ch Mitwirkung der Thonerde desselben, geschah, da derselbe 

 stark angegriffen erschien. 



c. »CO Theile Quarz mit 10 calcinirter Pottasche, 17 Kalk 

 und 43 Glaubersalz , einem 1 ißi stündigen vollen Feuer ausgesetzt , 

 mit halber Beschwerung, gab eine undurchsichtige, weifse, nach der 

 Oberfläche zu graulich -bläuliche, zum Theil löcherige, harte Masse 

 (Nro. 8)j ^»ater welcher sich viel abgeschiedenes Glaubersalz gesam- 

 melt ( J 



*) Die Art, wie sich die Glasgaüe darstellte, war in verschiedenen Versuchen ver- 

 schieden: bisweilen war sie ganz fest anhängend und die Oberfläche des Glases 

 hatte ein hrystallinisches , farrenlsrautähnliches, Ansehen (Nro. 6). Andere Mahle 

 war sie ganz los, fiel in einem Stücke ab und die Glasfläche war vollkommea 

 glatt. 



